JPJ 1(2) (2019) 99-109
Jambura Physics Journal
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPJ p-ISSN: 2654-9107 e-ISSN:2721-5687
DOI: 10.34312/jpj.v1i2.5385

## UJI KONDUKTIVITAS FILM ELEKTROLIT POLIMER KITOSAN  CANGKANG
KEPITING  DENGAN PENAMBAHAN KCl
Safitri F. 1 , Supu I.* 2
1 Universitas Cokroaminoto Palopo, Palopo
2 Jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
Accepted: August 27 2019. Approved: October 07 2019. Published: October 30 2019

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi kitosan sebelum dan setelah penambahan KCl dan  mengetahui  uji  konduktivitas  film  elektrolit  polimer  kitosan  cangkang  kepiting  dengan penambahan  KCl.  Hasil  pengujian  nilai  gugus  fungsi  N-H  pada  bilangan  gelombang  3444.87  cm -1 . Sedangkan  gugus  fungsi  C-O  terdapat  pada  bilangan  gelombang  1024.20  cm -1 .  Gugus  fungsi  C-H (alkana)  dengan  terdapat  pada  panjang  gelombang  2854  cm -1 sedangkan  pada  gugus  fungsi  –C=C aromatis  terdapat  pada  bilangan  gelombang  1450  cm -1 .  Gugus  fungsi  CH 3 didapat  pada  bilangan gelombang 1281 cm -1 dan 1340 cm -1, gugus fungsi  C-O didapat pada bilangan 1100, sedangkan gugus fungsi C=H (tekuk luar bidang) terdapat pada bilangan 949 cm -1 , dan gugus fungsi C-X terdapat pada bilangan  840  cm -1 .  PEG  dan  KCl  25%  sebesar  12.615  S/cm.  sedangkan  konduktivitas  pada  kitosan dengan  penambahan  35%  sebesar  180.440  S/cm,  sedangkan  nilai  konduktivitas  kitosan  45%  sebesar 326.319  S/cm.  penambahan  KCl  pada  kitosan  terbukti  meningkat  apabila  konsentrasinya  terus bertambah.
Kata kunci: Kitosan, KCl, PEG

## PENDAHULUAN
Kepiting bakau ( Scylla spp . ) hidup pada perairan  pantai terutama pantai  yang ditumbuhi mangrove,  perairan  dangkal  sekitar  ekosistem  mangrove,  estuari  dan  pantai  berlumpur. Kepiting  bakau  memiliki  peranan  ekologis  dalam  ekosistem  mangrove  dan  merupakan  salah satu komoditi perikanan yang bernilai ekonomis penting. Sebagai makanan asal laut. Kepiting merupakan  komoditas  ekspor  unggulan  Indonesia  berasal  dari  produksi  perairan.
*Alamat Korespondensi E-mail: idawatisupu20@gmail.com
Dari  data  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  pada  Januari-Agustus  2011,  nilai  ekspor kepiting  mencapai  US$  172  juta.  Peningkatan  terus  terjadi  dari  tahun-ke  tahun,  terlihat  dari data pada sepanjang tahun 2010 ekspor kepiting  hanya  mencapai  US$  208  juta. Keuntungan dari  hasil  perairan  berupa  kepiting  tersebut  memunculkan  masalah  yaitu  semakin  banyak limbah  cangkang  kepiting  yang  dihasilkan,  menumpuk  dari  tahun  ke  tahun.  (Nurul  dkk, 2014).
Kitosan  merupakan  biopolimer  berasal  dari  pengolahan  Kitin  kandungan  cangkang  luar Crustaceae ,  serangga,  dan  beberapa  jenis  jamur.  Kitosan  mempunyai  berbagai  sifat,  salah satunya sebagai absorben, atau pengikat ion. Kepiting ( Brachyura) merupakan salah satu jenis Crustaceae sebagai  sumber  Kitin.  Kitosan  merupakan  biopolimer,  bersifat  tidak  racun, biodegradabel dan  memiliki  gugus  pasangan  elektron  bebas  yang  dapat  dijadikan  elektrolit polimer dengan nilai konduktivitas ion yang baik (Kadapi, 2013).
Beberapa  tahun  terakhir,  telah  dilakukan  penelitian  untuk  menggunakan  bahan  polimer alam (biopolimer) dari kitosan karena lebih ekonomis karena ketersediaanya yang melimpah, sifat fleksibilitas yang tinggi, tidak beracun dan memiliki sifat koduktivitas yang baik (Yuan, et  al.2009;  Fonseca,  and  Neves  2006).  Dengan  sifat  koduktivitas  tersebut  sehingga  dapat diaplikasikan  dalam  berbagai  perangkat  elektronik  dan  pembuatan  sensor  (Yahya  dan  Arof, 2004).  Elektrolit  polimer  kitosan  dapat  berbentuk  cair  maupun  padat.  Elektrolit  kitosan  cair memiliki kekurangan seperti stabilitas yang rendah karena mudah terjadi kebocoran. Beberapa penelitian telah  mengembangkan elektrolit kitosan padat  (Yahya and  Arof 2003;  Kadir et al. 2011; Shujahadeen et.al. 2010; Diana, 2018).
Pembuatan  elektrolit  polimer  dilakukan  untuk  menghomogenkan  campuran  kitosan dengan  bahan  lain  sehingga  terbentuk  film  elektrolit  yang  akan  mudah  diukur  nilai konduktivitasnya.  Pengukuran  konduktivitas  listik  dilakukan  untuk  menilai  kontribusi berbagai  kelompok  ion  yang  terdapat  dalam  bahan  elektrolit  polimer.  Kitosan  juga  berperan sebagai  polimer  media  untuk  elektrolit  karena  kitosan  dapat  melarutkan  garam-garam  ionik untuk  meningkatkan  konduktivitas  ioniknya.  Selain  itu,  pergerakan  ion  tersebut  dapat ditingkatkan  dengan  menambahkan  bahan plasticizer (Oesman, et.al. 2001).  Kitosan  juga dapat  dimodifikasi  dengan  cara  dicampur  dengan  polimer  lain  seperti poliethylene  glycol (PEG).  Beberapa  penelitian  menyatakan  bahwa  penambahan  PEG  dapat  memperbaiki elastisitas  dari  kitosan.  Penambahan  KCl  berperan  dalam  meningkatkan  konduktivitas (Kadapi,  2013).  Oleh  karena  itu  KCl  sangat  berpotensi  untuk  dijadikan  campuran  dalam pembuatan  film  elektrolit  polimer  kitosan,  sehingga  campuran  kitosan,  PEG  dan  KCl  dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi perangkat elektronik.
Penelitian  mengenai  elektrolit  polimer  kitosan  masih  terus  perlu  dilakukan.  Salah  satu senyawa  alami  yang  berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  bahan  ekektrolit  polimer  adalah kitosan  yang  berasal  dari  limbah  cangkang  kepiting.  Pembuatan  polimer  kitosan  dengan menggunakan  limbah  cangkang  kepiting  memiliki  prospek  yang  sangat  baik  untuk dimanfaatkan  dalam  teknologi  material.  Sehingga  penulis  bermaksud  melakukan  penelitian mengenai uji konduktivitas  larutan elektrolit polimer  kitosan pada cangkang kepiting dengan penambahan KCl.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui gugus fungsi pada kitosan sebelum penambahan KCl
2. Mengetahui gugus fungsi kitosan cangkang kepiting setelah  penambahan KCl
3. Mengetahui  uji  konduktivitas  film  elektrolit  polimer  kitosan  cangkang  kepiting  dengan penambahan KCl.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  eksperimen  yaitu  untuk mengetahui  konduktivitas  larutan  elektrolit  polimer  kitosan  pada  cangkang  kepiting  dengan penambahan KCl.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seperangkat  alat  gelas,  mixer,  neraca analitik,  oven,  kertas  saring,  mortar,  blender,  corong,  batang  pengaduk,  pH  meter  universal, termometer, serta LCR meter Hitester 3522-50.
Bahan-bahan  yang  digunakan  yaitu  cangkang  kepiting,  Asam  Klorida,  Natrium Hidroksida, aquadest, asam asetat, akuabides, PolyethylenGlikol , KCl.

## Prosedur kerja
a. Isolasi kitin dari cangkang kepiting
Transformasi kitin menjadi kitosan itu ada tiga tahap yaitu:
1) Tahap Deproteinasi
Pada tahap  ini  massa kepiting ditimbang  sebanyak 50 gram  lalu ditambahkan  larutan NaOH  1 Molar sebanyak 16 gram diencerkan dengan akuades 484 ml. dengan perbandingan 1:10 diaduk pada suhu 60-70 °C selama 2 jam pH pada tahap ini adalah 13, kemudian disaring untuk  diambil  endapannya,  endapan  dicuci  dengan  aquades  sampai  netral  dan  dikeringkan pada  suhu  60  °C  selama  1  jam.  Massa  sampel  yang  tersisa  pada  tahap  ini  yaitu  70  gram. Deproteinasi  bertujuan  untuk  memisahkan  protein  yang  terdapat  pada  cangkang  kepiting bakau dilakukan dengan menggunakan larutan natrium hidroksida.

## 2) Tahap demineralisasi
Sebanyak 70 gram bubuk kitin dilarutkan dengan HCl 700 ml konsentasi 2 M, dengan perbandingan 1:10. Diaduk selama 3 jam pada suhu ruang.  kemudian disaring untuk  diambil endapannya,  lalu  endapan  dicuci  dengan  aquades  sampai  ph  netral  dan  dikeringkan  dengan suhu  60  °C  selama  1  jam.  Massa  sampel  yang  tersisa  pada  tahap  ini  yaitu  6.6  gram. Demineralisasi  dilakukan  dengan  menggunakan  larutan  asam  klorida  dan  reaksi  yang  terjadi antara mineral dengan asam klorida mengikuti reaksi.

## 3) Tahap deasetilasi
Sebanyak  6.6  gram  massa  kitin  yang  diperoleh  melalui  proses  demineralisasi ditambahkan  dengan  natrium  hidroksida  50%  dengan  perbandingan  1:10  di  panaskan  pada temperature  90-100  °C  selama  30  menit  sambil  diaduk  dengan  pengaduk  magnetik.  Setelah dingin, padatan disaring dan residu yang tertinggal dicuci dengan air bebas mineral hingga pH netral dalam kisaran 6-7. Padatan yang diperoleh berupa kitosan dan dikeringkan dalam oven dengan  suhu  60  °C  selama  4  jam.  Kitin  yang  diperoleh  kemudian  dideasetilasi  untuk mendapatkan  kitosan.  Pada  proses  ini  terjadi  pemutusan  gugus  asetil  dengan  atom  nitrogen yang  terdapat  pada  kitin  sehingga  menghasilkan  suatu  amina  yang  merupakan  gugus  yang terdapat pada kitosan.
4) Pembuatan Film Kitosan+PEG +KCl
Sebanyak 0.5 gram kitosan masing -masing dicampur dengan 0.3 gram PEG. selanjutnya campuran  kitosan  dan  PEG  dilarutkan  dalam  10  ml  asam  asetat  1%,  proses  pencampuran dilakukan  dengan  menggunakan hot  plate  stirrer pada  putaran  360  rpm  dengan  suhu  60 0 C selama  90  menit  sampai  campuran  homogen.  Setelah  campuran  homogen,  suhu  diturunkan menjadi  suhu  ruang,  campuran  kitosan,  PEG  yang  telah  homogen  ditambahkan  KCl  dengan variasi konsentrasi 25% wt, 35% wt, 45% wt, proses pencampuran dilakukan selama ± 6 jam. Setelah itu dicetak dengan wadah kaca kemudian dilakukan dokumentasi visual berupa bentuk dan ketebalan dari film elektrolit polimer kitosan.
5) Pengujian
Nilai  Konduktivitas  listrik  diukur  dengan  menggunakan  LCR  Meter  Hitester  3522-50 . Besarnya  nilai  konduktivitas  listrik  diperoleh  dengan  mencari  nilai  konduktansinya.  Tahap pengukuran  meliputi  film  elektrolit  polimer  dipotong  dengan  ukuran  2x1  cm,  kemudian dijepit  pada  plat  pengukur  konduktivitas  sebagai  elektrodanya,  frekuensi  yang  digunakan adalah 1 KHz.

## Teknik analisis data
Hasil  pengukuran  konduktivitas  listrik  menggunakan  LCR  Meter  Hitester  kemudian dihitung  dengan  persamaan  (1)  Nilai  konduktivitas  yang  diperoleh  dengan  menggunakan rumus  diatas  kemudian  di  plot  pada  grafik  sehingga  akan  muncul  grafik  nilai  konduktivitas pada tiap sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## Isolasi Kitin Menjadi Kitosan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, proses isolasi kitosan dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap deproteinasi menggunakan NaOH 1M dengan perbandingan 1:10 (gr serbuk: ml NaOH). Dari tahap  ini  sebanyak 50 gr serbuk cangkang kepiting  yang dilarutkan dengan NaOH  menghasilkan  70  gr  massa  kitin.  Pada  tahap  selanjutnya  sebanyak  70  gr  kitin  yang dihasilkan di tambahkan dengan HCL konsentrasi 2M dengan perbandingan 1:10  (gr serbuk: ml HCL). Sehingga menghasilkan senyawa kitin sebanyak 6,6 gr. Pada tahap akhir yaitu tahap deasetilasi  bubuk  kitin  sebanyak  6,6  gr  dilarutkan  dengan  NaOH  konsentrasi  50%  dengan perbandingan  1:10  (gr  serbuk  :  ml  NaOH).  Pada  tahap  ini  berfungsi  untuk  menghilangkan gugus  asetil  yang  terkandung  dalam  kitin  sehingga  diperoleh  senyawa  kitosan.  Pada  tahap akhir ini senyawa kitosan yang dihasilkan sebanyak 3,6 gr kitosan.

## Pembuatan film elektrolit polimer kitosan
Senyawa  kitosan  yang  diperoleh  dari  proses  isolasi  kitosan  dilanjutkan  dengan  prosen pembuatan  film  elektrolit  polimer  kitosan  dengan  variasi  konsentrasi  larutan  KCl  sebanyak 25%, 35%, dan 45%. Kitosan sebanyak 0,3 gram dan sebanyak 0,2 polietilen glikol dilarutkan dalam 10  ml asam asetat konsentrasi 1% diaduk  hingga  homogeny. Setelah  itu ditambahkan garam  kalium  klorida  dengan  variasai  konsentrasi  25%,  35%  dan  45%.  Polietilen  glikol berfungsi  sebagai  stabilizer  sedangkan  KCl  berperan  untuk  meningkatkan  konduktivitas kitosan, pada pembuatan film ini menghasilkan 3 sampel polimer kitosan (Kadafi, 2013).
Tabel 1. Kombinasi bahan yang digunakan dalam pembuatan film elektrolit polimer.
Kode sampel Kitosan (g) PEG (g) Asam asetat 1% (ml) Garam KCl (g) 25 % 0.3 0.2 10 0.025 35 % 0.3 0.2 10 0.035 45 % 0.3 0.2 10 0.045
Sumber: Data primer setelah diolah (2017)
Sebanyak  0.3  gram  kitosan  dicampur  dengan  0.2  gram  PEG.  Campuran  kitosan/PEG dilarutkan dalam 10 ml asam asetat 1%, proses pencampuran dilakukan dengan menggunakan hot plate stirrer pada putaran 350 rpm dengan suhu 60°C sampai campuran homogen. Setelah
campuran homogen, suhu diturunkan  menjadi  suhu ruang, campuran kitosan/PEG yang telah homogen ditambahkan KCl dengan variasi konsentrasi 25% wt, 35% wt, dan 45% wt,  proses pencampuran dilakukan sampai  homogen. Campuran kitosan/PEG+KCl  yang telah homogen didinginkan pada suhu ruang sehingga mengering dan membentuk film elektrolit polimer Film (Kadafi, 2013).

## Uji kadar air
Analisis  kadar  air  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  jumlah  kadar  air  yang dihasilkan  kitin  sebelum  menjadi  kitosan,  kitosan  mudah  dipahami  mengingat  proses transformasi  kitin  menjadi  kitosan  menggunakan  natrium  hidroksida  merupakan  senyawa hidroskopis  sehingga  kadar  air  kitosan  lebih  kecil  dibanding  dengan  kitin.    Hasil  akhir  uji kadar  air  kitosan  sebesar  0.454%.  Adapun  standar  kadar  air  kitosan  menurut  SNI  (2006) umumnya yaitu ≤10%.

## Uji FTIR kitosan
Analisis  FTIR  kitosan  bertujuan  untuk  mengetahui  gugus  fungsi  yang  terdapat  dalam suatu senyawa. Berdasarkan hasil pengujian sampel gugus fungsi pada kitosan murni terdapat gugus  fungsi  NH  DAN  C-O.  kemunculan  banyak  puncak  ini  menunjukkan  bahwa  didalam sampel  kitosan  murni  terdapat  banyak  jenis  gugus  fungsi.  Tapi  yang  ingin  diketahui  disini apakah yang terbentuk ini kitosan atau hanya kitin saja.
Gambar 1. Grafik FTIR kitosan

## Uji FT-IR kitosan+PEG+KCl
Analisis  FTIR  kitosan+PEG+KCl  bertujuan  untuk  meneliti  struktur  suatu  elektroit polimer,  untuk  melihat  adanya  kompleks  garam  polimer  dalam  elektrolit  polimer  dan mengetahui  interaksi  antara  berbagai  unsure  dalam  elektrolit  polimer,  interaksi  ini  dapat menyebabkan  perubahan  dalam  moda  vibrasi  dari  molekul  pada  elektrolit  polimer. Berdasarkan  hasil  pengujian  sampel  gugus  fungsi  pada  kitosan+PEG+KCl  terdapat  gugus
fungsi  CH,  -C=C,  CH 3 ,  C=H,  C-X.  kemunculan  banyak  puncak  ini  menunjukkan  bahwa didalam  sampel kitosan+PEG+KCl  terdapat  banyak jenis gugus  fungsi. Berikut  hasil  analisis gugus fungsi sampel kitosan.

## Gambar 2. Grafik FTIR kitosan+PEG+KCl

## Uji konduktivitas film elektrolit polimer kitosan pada frekuensi 1000 Hz
Hasil uji konduktivitas film elektrolit polimer kitosan penambahan KCl frekuensi 1000 Hz dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2.  Hasil pengujian film elektrolit polimer kitosan pada frekuensi 1000 Hz
No. Konsentrasi sampel Konduktansi (G) Panjang film (L) Lebar film (A) Konduktivitas S cm cm S/cm 1. 25% 12.615 0.2 0.02 12.615 2. 35% 18.044 0.2 0.02 180.440 3. 45 % 32.631 0.2 0.02 326.319
Nilai  konduktivitas  yang  dihasilkan  pada  polimer  kitosan  meningkat  apabila bertambahnya  konsentrasi  KCl  pada  polimer  kitosan.  Tapi  apabila  garam  ioniknya  melebihi massa  kitosan  maka  film  yang  akan  dihasilkan  tidak  dapat  digunakan  karena  apabila kandungan garamnya terlalu banyak maka film elektrolit polimer tidak dapat dipindahkan dari kaca preparat melainkan film yang dihasilkan tidak terbentuk dan mudah retak.

## Pembahasan

## Proses Isolasi Kitin Menjadi Kitosan
Hasil  dari  proses  deproteinasi  yang  telah  diperoleh  selanjutnya  disaring  lalu  dicuci dengan akuades/akuabides sampai netral. lalu dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu  60°C  selama  1  jam  untuk  mengurangi  kandungan  ainya  kemudian  ditimbang  untuk mengetahui massa sampel yang tersisa. Massa sampel yang tersisa pada tahap ini yaitu 70 gr.
Selanjutnya  pada  tahap  demineralisasi  dilakukan  dengan  menggunakan  larutan  asam  lemah HCl yang bertujuan untuk menghilangkan mineral yang terkandung dalam cangkang kepiting (Elin dkk, 2013).
Hasil demineralisasi selanjutnya disaring dan dicuci dengan akuades/akuabides sampai pada  ph  netral.  untuk  menghilangkan  kandungan  asam  yang  terdapat  pada  senyawa  kitin. Kemudian sampel dikeringkan dengan menggunakan oven selama 1 jam dan ditimbang untuk mengetahui berat kitin yang terbentuk. Massa kitin yang dihasilkan pada tahap ini yaitu 6.6 gr. Penggunaan  konsentrasi  HCl  dan  suhu  reaksi  harus  diperhatikan  karena  kitin  dapat  mencair apabila  menggunakan  asam  dengan  konsentrasi  terlalu  tinggi  dan  pada  temperature  yang tinggi HCl dapat mengakibatkan senyawa kitin terdegradasi (Permana, 2015).
Hasil  dari  tahap  deasetilasi  kemudian  disaring  lalu  dicuci  dengan  akuades/akuabides sampai ph netral. kemudian dikeringkan dengan suhu 60°C sampai benar-benar kering. Massa yang dihasilkan pada tahap ini yaitu 3.6 gr.

## Proses Pembuatan Film Elektrolit
Pembuatan film dilakukan menggunakan kitosan dengan campuran PEG, dimana PEG bermanfaat  untuk  memberi  pengaruh  suhu  pada  film  elektrolit.  PEG  juga  mudah  larut  bila dicampurkan dengan kitosan, setelah itu campuran film di tambahkan dengan KCl konsentrasi 25%,  35%,  dan  45%.  Tampilan  yang  dihasilkan  film  elektrolit  yaitu  berwarna  bening  dan mengental hal ini disebabkan karena campuran PEG dan KCl tercampur homogen.

## 2. Analisis Kadar Air
Hasi  dari  analisis  Kadar  air  kitin  menjadi  kitosan  menunjukka  bahwa  kadar  air  kitin lebih  tinggi  dibanding  kitosan.  Dimana  ekstraksi  yang  dihasilkan  kitin  sebesar  6.6  gr, sedangkan  ekstraksi  yang  dihasilkan  kitosan  sebesar  3.6  gr.  Dihitung  dengan  menggunakan rumus  hasil  dari  analisis  kadar  air  menunjukkan  0.454  %.  Kitin  mempunyai  kekuatan mengikat molekul-molekul air lebih tinggi dibandingkan kitosan. Banyaknya molekul air yang terikat  pada  kitin  dibandingkan  kitosan  kemungkinan  disebabkan  oleh  protein  yang melingkupi  rantai  kitin  karena  gugus  peptina  pada  rantai  protein  potensial  mengikat  pada molekul air. (SNI, 2006)

## Gugus Fungsi yang Terkandung pada Kitosan
Spektrum  FTIR  menunjukkan  adanya  gugus  fungsi  N-H  pada  bilangan  gelombang 344487  cm -1 .  Gugus  fungsi  C-O  terdeteksi  pada  bilangan  gelombang  1024.20  cm -1 .  Hasil FTIR kitosan murni yang dihasilkan pada penelitian ini tidak  jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putri, 2009).

## Gugus Fungsi yang Terkandung pada Kitosan+PEG+KCl
Gugus  fungsi  C-H  (alkana)  dengan  terdapat  pada  panjang  gelombang  2854  cm -1 sedangkan pada gugus  fungsi  – C=C  aromatis terdapat  pada bilangan gelombang 1450 cm -1 . Gugus fungsi CH 3 (tekuk) didapat pada bilangan gelombang 1281 cm -1 dan 1340 cm -1, gugus fungsi  C-O  didapat  pada  bilangan  1100,  sedangkan  gugus  fungsi  C=H  (tekuk  luar  bidang) terdapat  pada bilangan 949 cm -1 , dan gugus  fungsi  C-X (alkil  halida) terdapat pada bilangan 840 cm -1 .

## Konduktivitas Polimer Kitosan, PEG, KCl dengan Pengujian LCR
Konduktivitas  ionik  merupakan  salah  satu  parameter  penting  dari  suatu  elektrolit polimer.  Tabel  2  memperlihatkan  nilai  konduktivitas  ionik  meningkat  dengan  semakin meningkatnya konsentrasi  KCl pada rentang 25-45%  yang ditambahkan polimer kitosan dan PEG. Adanya peningkatan konduktivitas ion tersebut disebabkan oleh makin tingginya jumlah ion dan  mobilitas dari  ion-ion  yang terkandung didalam  film elektrolit seiring  meningkatnya konsentrasi  KCl.  Konduktivitas  ionik  pada  elektrolit  polimer  umumnya  dipengaruhi  oleh jumlah ion yang bergerak dan pergerakan dari ion tersebut. Adapun konduktivitas ionik  yang didapat pada kitosan, PEG dan KCl 25% sebesar 12.61547657 s/cm. sedangkan konduktivitas pada  kitosan  dengan  penambahan  35%  sebesar  180.4409364  s/cm,  sedangkan  nilai konduktivitas kitosan 45% sebesar 326.3195626 s/cm. penambahan KCl pada kitosan terbukti meningkat apabila konsentrasinya terus bertambah (Kadafi, 2013).
Penambahan KCl pada batas tertentu mengakibatkan penurunan nilai konduktivitas ionik elektrolit polimer kitosan/PEG. Konsentrasi ion yang tinggi dalam polimer dapat menghambat pergerakan  ion-ion  tersebut  dan  menyebabkan  kekakuan  pada  rantai  polimer  yang mengakibatkan  menurunnya  nilai  konduktivitas  ionik  elektrolit  polimer.  Selain  itu,  jarak antara  ion-ion  pada  suatu  polimer  yang  terlalu  rapat  akan  menurunkan  nilai  konduktivitas ionik  elektrolit  polimer  tersebut,  sehingga  dapat  terjadi  penggabungan  ion  dan  membentuk pasangan ion netral yang tidak memberikan kontribusi terhadap konduktivitas (Kadafi, 2013).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  uji  konduktivitas  film  elektrolit  polimer  kitosan  cangkang kepiting dengan penambahan KCl dapat disimpulkan bahwa:
1. Spektrum  FTIR  pada  kitosan  murni  menunjukkan  adanya  gugus  fungsi  N-H  pada bilangan  gelombang  344487  cm -1 .  Gugus  fungsi  C-O  terdeteksi  pada  bilangan gelombang 1024.20 cm -1 .
2. Gugus  fungsi  C-H  (alkana)  dengan  terdapat  pada  panjang  gelombang  2854  cm -1 sedangkan  pada  gugus  fungsi  –C=C  aromatis  terdapat  pada  bilangan  gelombang  1450 cm -1 . Gugus  fungsi CH 3 (tekuk) didapat pada bilangan gelombang 1281 cm -1 dan 1340 cm -1, gugus  fungsi  C-O  didapat  pada  bilangan  1100,  sedangkan  gugus  fungsi  C=H (tekuk luar bidang) terdapat pada bilangan 949 cm -1 , dan gugus fungsi C-X (alkil halida) terdapat pada bilangan 840 cm -1 .
3. Konduktivitas  film  elektrolit  polimer  kitosan  meningkat  dengan  bertambahnya konsentrasi  KCl.    Adapun  pada  25%  konduktivitas  yang  dihasilkan  sebesar 12.61547657  s/cm.  Sedangkan  konduktivitas  pada  kitosan  dengan  penambahan  35% sebesar  180.4409364  s/cm,  sedangkan  nilai  konduktivitas  kitosan  45%  sebesar 326.3195626 s/cm.

## SARAN
Dalam penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai elektrolit polimer yang memiliki  nilai konduktivitas  lebih tinggi  yaitu seperti penambahan  bahan polimer dan garam yang lain agar polimer kitosan memiliki tegangan yang lebih besar lagi.

## REFERENSI
Diana,  E.P.  2018.  Sintesis  Membran  Elektrolit  Padat  Berbahan  Dasar  Kitosan  (Synthesis  of Chitosan-Based Solid Electrolyte Membrane). Jurnal Sainsmat, Vol VII (2): Halaman 86-91.
Elin,  Trisnawati.,  Dewid  Andesti.,  Abdullah  Saleh.  2013. Pembuatan  Kitosan  dari  Limbah Cangkang  Kepiting  sebagai  Bahan  Pengawet  Buah  Duku  dengan  Variasi  Lama Pengawetan. Jurusan Teknik  Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir.
Fonseca, C. Polo and S. Neves. 2006. Electrochemical properties of a biodegradable polymer electrolyte  applied  to  a  rechargeable  lithium  battery.  Journal  of  Power  Sources.  159: 712-716.
Kadir,  M.F.Z,  Z.  Aspanal,  S.R  Majid  and  A.K.  Arof  2011.  FTIR  studies  of  plasticized  poly (vinyl  alcohol)–chitosan  blend  doped  with  NH4NO3  polymer  electrolyte  membrane. Spectrochimica Acta Part A 78 (3): 1068- 1074
Kadapi,  M.  2013. Studi  Konduktivitas  Film  Elektrolit  Polimer  Kitosan+  PEG+KCl. Skripsi IPB. Bogor.
Nurul,  A.  ,  Sadillah  M.  A.,  Saleh  D.  2014. Optimalisasi  Sintesis  Kitosan  dari  Cangkang Kepiting sebagai  Adsorben  Logam Berat  Pb (II). Jurnal  Fisika dan  Aplikasinya, Vol. 15(1).
Osman Z, Ibrahim ZA, Arof AK. 2001. Conductivity enhancement due to ion dissociation in plasticized  chitosan  based  polymer  electrolytes. Carbohydrate  Polymers 44(2):167- 173
Putri  Rika.,  2009. Studi  konduktivitas  elektrolit  polimer  kitosan/PVA+KOH . Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.
Permana,  D.  2015. Synthesis  and  Characterization  of  Complex-Composite  Membrane Chitosan/Phosphotungstic  Acidmontmorillonite  Modified  by  Silane  for  Direct Methanol  Fuel  Cell  Application.  Tesis.  Jurusan  Kimia  Fakultas  MIPA,  Institut Teknologi sepuluh November. Surabaya.
Shujahadeen,  B.A.  Abidin,  ZHZ.  Arof,  AK.  2010.  Influence  of  silver  ion  reduction  on electrical  modulus  parameters  of  solid  polymer  electrolyte  based  on  chitosan-silver triflate electrolyte membrane. eXPRESS Polymer Letters 4(5):300-310 ·
Yahya,  M.Z.A  and  A.K.  Arof.  2003.  Effect  of  oleic  acid  plasticizer  on  chitosan–lithium acetate solid polymer electrolytes. Eur Polym. J. 39: 897-902
Yahya MZA, Arof AK. 2004. Conductivity and X-ray photoelectron studies on lithium acetate doped chitosan flms. Carbohydrate Polymers 55(1):95-100.
Yuan,  Xiao  Zi  et  al.  2009. Electrochemical  Impedance  Spectroscopy  in  PEM  fuell  Cells. London, Dordrecth, Heidelberg. New York: Springer International Publisher.
SNI, 2006. Standar Nasional Indonesia . Jakarta.